漆膜桔皮 漆膜桔皮是施工后涂膜出现类似桔皮、柚子皮那样的皱纹。那么哪些因素可引起橘皮呢? 1油漆稀释比率不当: 油漆可分单组份(1K)和双组份(2K),1K漆以稀释剂来调节粘度,2K漆则以固化剂和稀释剂调节粘度,喷涂粘度是一般涂-4杯粘度在15~20S之间,具体情况还需视客户一次喷涂的薄厚、走枪速度的快慢而定,因人而异。调节粘度高,易出现桔皮;调节粘度低,易出现流挂。 2使用溶解力不强的稀释剂: 根据对油漆溶解度的差异,溶剂可分为真溶剂和助溶剂,真溶剂使树脂自由的舒展,助溶剂仅具有稀释作用,劣质稀释剂因溶解力不强,可导致漆膜形成桔皮。 3使用稀释剂不当: 快干稀释剂挥发速度快,油漆喷涂时来不及流平,易造成漆膜桔皮。厂家根据季节变化分快干、中干(标干)、慢干固化剂和稀释剂,要根据季节情况,选择适当的固化剂和稀释剂,更不可贪图便宜采用劣质稀释剂,以免产生桔皮弊病。 4 环境温度过高: 当环境温度过高时,喷涂的油漆落到漆面时,溶剂挥发过快使油漆迅速变稠而流平不佳,被涂物温度必须冷却到50℃以下(20℃为最佳施工温度)再进行喷涂。 5喷涂压力太低或太高: 当喷涂压力太低时,油漆雾化不够细,油漆到被涂面形成颗粒状,造成桔皮;气压太高则使预喷涂的漆面吹皱,造成漆膜流平不好形成桔皮。 6底材处理不平整: 底材如原子灰处理不平整,导致中涂不平整,继而导致面漆流平不佳形成橘皮。 7进烤房前流平不足: 油漆喷涂到被涂面需有时间流平,如果晾干时间偏短,过早进入烤房,流平不足,也会造成一定的桔皮弊病。 清漆和2K色漆出现漆膜桔皮,不能使光线平行反射出来,可直接导致漆膜光泽度不足。因劣质、溶解力不强的稀释剂形成的桔皮还会伴随着漆膜附着力差等问题呢! 1: 2: 3: 4: 5: 6: 原创声明出处不详 感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言我们后期一定标注名称 作者 ID 或 删除。我平台致力于好文推送,平台图文视频均来源网络,不代表平台观点,仅供学习交流参考。
AO-C6R-N2直接涂抹在皮料上,由于六价铬处理剂AO-C6R-N2是泡沫状的,可以直接涂抹在产物上。半成品或制品阶段是就是使用是六价铬处理剂AKAOI50处理剂,六价铬处理剂AKAOI50处理剂是液态的,假如用AKAOI50处理剂,是将AKAOI50六价铬处理剂原液装在喷枪中,喷在完备的制作真皮产品皮料的反面,从背面(毛面)喷洒,直到另一面发凉、有湿透的感觉,恰好合适,然后在轻微喷洒表面即可。三价铬与六价铬的转化<br>如果站在皮革的角度上,三价铬是在鞣革的历程中进行的残留在真皮上,由于在真皮中所用的鞣革剂就是三价铬,存留在产物上的三价铬受外界条件(高温、高湿、光照、高PH)的影响,三价铬会酿成六价铬。当真皮产物的六价铬超标之后用AKAOI50六价铬处理剂可以将三价铬/六价铬还原成三价铬,三价铬不再酿成六价铬。这就是在真皮中三价铬与六价铬之间的转化。<br>重铬酸钾是三价铬还是六价铬<br>重铬酸钾是六价铬。 重铬酸钾(英语:potassium dichromate;化学式:K2Cr2O7)是一种有毒且有致癌性的强氧化剂,橙红色三斜晶系板状结晶体。熔点398℃,沸点500℃。有苦味及金属性味。密度2.676g/cm3。熔点398℃。稍溶于冷水,水溶液呈弱酸性,易溶于热水,不溶于乙醇。有毒,LD50约190mg/kg。与有机物打仗摩擦、撞击能引起燃烧。与还原剂反响生成三价铬离子。它被国际癌症研究机构划归为第一类致癌物质,并且是强氧化剂,在实验室和产业中都有很遍及的应用。用于制铬矾、洋火、铬颜料、并供鞣革、电镀、有机合成等用。酸化的重铬酸钾可将乙醇氧化并变色,以查验司机是否酒后驾驶。<br>过氧化氢在酸性条件下能把三价铬离子氧化成六价铬吗?<br>由电极电势可知,在酸性条件下φ(H2O2/H2O)